506 XXVI. Jahrg. 



Naturwissenschaftliche Rundschau. 



1911. Nr. 40. 



bekannt war. Die Anzahl der auf diesem Gebiet vor- 

 liegenden einzelnen Messungen ist zwar schon sehr 

 groß, indessen beschränken sich alle diesbezüglichen 

 Versuche im allgemeinen ja nur auf die Abhängigkeit 

 der Magnetisierbarkeit von der Höhe der Alterungs- 

 temperatur, ohne für die einzelnen Temperaturen 

 z a h 1 e n m ä ß i g e Angaben über die jeweiligen Alterungs- 

 verhältnisse zu machen. Aber selbst die Abhängigkeit 

 von der Höhe der Alterungstemperatur ist bisher auch 

 noch nicht systematisch untersucht worden. Aus 

 diesen Gründen waren eingehendere und vor allem 

 quantitative Alterungsversuche dringend nötig. 



Die eigentliche Veranlassung zur Ausführung der 

 vorliegenden Versuche ging indessen von anderen 

 Fragen aus. Durch das Studium der Umwandlungs- 

 erscheinungen Heuslerscher Legierungen hatte ich 

 seinerzeit gefunden 1 ), daß bei den ungealterten 

 Proben jede erneute Erhitzung bis zum magnetischen 

 Umwandlungspunkte und darauffolgende Wieder- 

 abkühlung auf Zimmertemperatur in den weitaus 

 meisten Fällen ein Steigen der kritischen Temperatur 

 zur Folge haben. Es drängte sich nun die Frage auf, 

 in welcher Weise überhaupt das Steigen des „pri- 

 mären", ursprünglichen Uniwandlungspunktes un- 

 mittelbar nach dem Guß mit den Alterungsvorgängen 

 bei konstanter Temperatur zusammenhängt. Hierüber 

 wurden damals keine Versuche gemacht, ich sprach 

 nur die Vermutung aus, daß „das Wandern des ur- 

 sprünglichen Umwandlungspunktes der ungealterten 

 Bronzen zu Werten höherer Temperatur und die bei 

 der »Alterung« vor sich gehenden Prozesse anscheinend 

 ihrem Wesen nach eng verwandte, wenn nicht gleiche 

 Vorgänge" seien, und daß demnach „das Studium der 

 Umwandlungen die Aufklärung der bisher nur wenig 

 bekannten Alterungserscheinungen um vieles näher 

 zu bringen scheine". 



Diese Überlegungen bildeten nun auch den Aus- 

 gangspunkt für die vorliegenden Untersuchungen; 

 dabei ergaben sich zugleich noch einige weitere 

 Probleme, welche sich auf die Abhängigkeit der 

 Magnetisierbarkeit von der Höhe der gewählten 

 Alterungstemperatur beziehen (vgl. weiter unten). 



Zum Schluß bin ich dann noch auf einen Punkt 

 näher eingegangen, der bei allen bisherigen Publika- 

 tionen 2 ) gänzlich unberücksichtigt geblieben war, 



') E. Take: Magnetische und dilatonietrische Unter- 

 suchung der Umwandlungen Heuslerscher ferromagneti- 

 sierbarer Manganlegierungen. Schriften d. Ges. z. Bef. 

 d. ges. Naturw. zu Marburg (6) 13, 299 — 404, 1906, auch 

 als besondere Schrift in N. G. Elwerts Verlag zu Marburg 

 erschienen. Vgl. ferner die vorläufige Mitteilung in der 

 Naturf. Ges. zu Marburg vom 13. August 1904, Sitzungs- 

 berichte 1905, S. 35 — 49, und in der Sitzung der Deutsch. 

 Phys. Ges. vom 3. März, Verh. 7, 133—145, 1905, sowie 

 den Auszug in den Ann. d. Phys. (4) 20, 849 — 899, 

 1906 und in der Naturw. ßdsch. 22, 209—211 und 221 

 —223, 1907. Siehe auch Journ. de physique (4) 6, p. 460 

 — 472, 1906. 



2 ) Vgl. die erst nach Beendigung der oben er- 

 wähnten Versuche erschienene Mitteilung der Herren 

 Roß und Gray (Ztschr. f. anorg. Chem. 63, S. 349, 1909). 

 Übrigens war auch Herrn Heus ler, wie er mir nach 



nämlich auf die Abhängigkeit der Alterung von der 

 thermischen Vorgeschichte (Art der Abkühlung) der 

 zu alternden Proben. Daß letztere an sich schon in 

 markantester Weise die Struktur der Bronzen, ins- 

 besondere der Schmiedeproben, zu variieren vermag, 

 ersieht man ja aus den Versuchen a ) der Herren 

 Heusler und Asteroth: 



Erhitzen über den magnetischen Umwandlungs- 

 punkt, Abschrecken und Altern ergibt eine kleine 

 Koerzitivkraft und Hysterese. Dagegen erhält man 

 durch Erhitzen über den Umwandlungspunkt und 

 langsame Erkaltung eine große Koerzitivkraft und 

 Hysterese. 



Dies ließ mich nun vermuten, daß auch die Alte- 

 rung der Bronzen sicherlich ganz wesentlich ver- 

 schieden verlaufen muß, je nach der Geschwindigkeit, 

 mit welcher dieselben zuvor von einer oberhalb des 

 Umwandlungspunktes gelegenen Temperatur aus ab- 

 gekühlt wurden. Die sämtlichen Alterungsversuche 

 sind daher nach zwei Richtungen hin durchgeführt 

 worden, einmal an abgeschreckten und dann auch an 

 langsam erkalteten Proben derselben Zusammen- 

 setzung. Als Ausgangspmnkt für die Abschreckung 

 der Proben (in Wasser von Zimmertemperatur) wählte 

 ich in allen Fällen eine Temperatur von 600°, nach- 

 dem ich mich überzeugt hatte, daß die Anwendung 

 noch höherer Abschreckungstemperaturen bis 800° 

 aufwärts im vorliegenden Falle doch quantitativ zu 

 denselben Alterungsverhältnissen führte. Dagegen 

 wurde die langsame Abkühlung der Proben von 800° C 

 aus vorgenommen. 



Zur Untersuchung der im vorigen erörterten 

 Fragen stellte mir Herr Heusler in liebenswürdigster 

 Weise eine Schmiedebronze zur Verfügung; dieselbe 

 hatte eine Zusammensetzung von 14,25 °/o Mangan 

 und 10,15 °/„ AI und enthielt außerdem noch geringe 

 Verunreinigungen von Eisen 2 ), der Rest bestand aus 

 Kujafer. Schließlich stellte ich jedoch auch noch einige 

 wenige Versuche mit einer gewöhnlichen „Gußbronze" 

 an, um zu sehen, ob hier dieselben Alterungsverhält- 

 nisse wie bei den Schmiedeproben vorliegen. 



Es handelte sich nun zunächst darum, die „primäre", 

 ursprüngliche Lage des magnetischen Umwandlungs- 

 punktes vor Beginn irgend einer Alterung zu er- 

 mitteln, um dann weiterhin die Höhe der einzelneu 

 Versuchstemperaturen festsetzen zu können. Hierbei 

 ergab sich das interessante Resultat, daß der ur- 

 sprüngliche Umwandlungspunkt überhaupt keine kon- 

 stante Lage hat, wie man bisher stets annahm, sondern 

 daß derselbe mit der Dauer der vorangehenden Er- 

 kaltung in stärkstem Maße variiert, und zwar ist der- 



Fertigstellung der diesbezüglichen Untersuchung mündlich 

 mitteilte, bereits seit längerem bekannt, daß die beim 

 Guß langsam abgekühlten Bronzen nach dem Erkalten 

 schon ziemlich stark magnetisierbar und daher relativ 

 nur wenig alterungsfähig sind. 



') Er. Heusler, Mavb. Sitzungsber., November 1905; 

 ferner P. Asteroth, 1. c, 1907. 



'") Über den Einfluß von Eisenverunreinigungen vgl. 

 E. Haupt, Marburger Gesellschaftsschr. 1904, 1. c, S. 257 

 oben und 263, Tabelle I. 



